کلروپرن



لاستیک کلروپرن CR )Chloroprene Rubber) 
لاستیک نئوپرن (Neoprene Rubber) یا پلی کلروپرن (Polychloroprene)

نام های دیگرلا ستیک کلروپرن CR )Chloroprene Rubber)  : بای پرن (Bayprene)، دپرن (Duprene)، بریزاتکس (Breazatex)، آکوستیک 2161 (Aquastick 2161)، اسکای پرن (Skyprene)

مشخصات لا ستیک کلروپرن CR )Chloroprene Rubber) 

&lt;img class="aligncenter size-full wp-image-1239" src="https://www.aradpolymer.com/wp-content/uploads/مشخصات-کلروپرم.jpg" alt="کلروپرن CR " srcset="https://www.aradpolymer.com/wp-content/uploads/مشخصات-کلروپرم.jpg 594w, https://www.aradpolymer.com/wp-content/uploads/مشخصات-کلروپرم-300x119.jpg 300w" sizes="(max-width: 594px) 100vw, 594px" /&gt;

 مونومر:کلروپرن
 حلال:تولوئن (Toluene)
 دانسیته: 1.25 g/cm3
 دمای ذوب (Tm): بیش از 120 درجه سانتی گراد
 دمای انتقال شیشه ای (Tg):برابر 45- تا 39- درجه سانتی گراد
 سختی (Shore A):برابر 20 تا 95
 وضعیت قطبی یا غیر قطبی بودن:کمی قطبی

ویژگی های اشتعال (روش شناسایی آسان) 

 در شعله می سوزد و بعد از حذف شعله همچنان به سوختن ادامه می دهد.
 شعله زرد متمایل به نارنجی دارد.
 دود سیاه به همراه ذرات کربن دارد.
 در شعله چکه نمی کند.
 بوی زننده و سوزاننده ای دارد.

تاریخچه و چگونگی تولید کلروپرن 
لاستیک کلروپرن را برای اولین بار شرکت آمریکایی دوپانت (Dupont) در سال 1931 عرضه کرد و جزو اولین لاستیک های مصنوعی موفق تجاری به حساب می آید. این شرکت ابتدا این لاستیک را با نام دوپرنن (Duprene) وارد بازار کرد اما بعدها در سال 1939 نام آنرا تغییر داد و نام تجاری نئوپرن (Neoprene) را برای آن برگزید. این لاستیک به روش پلیمریزاسیون امولسیونی (بسپارش امولسیونی) یا رادیکالی آزاد کلروپرن خالص در دمای ۳۸ درجه سانتیگراد در مجاورت گوگرد تهیه می شود و به دو صورت لاتکس و جامد یافت می شود. نوع جامد، خود به انواع دیگری تقسیم می شود که در زیر به آنها اشاره شده است:

 مصارف عام
 مصارف ویژه
 مصارف تهیه چسب

دسته مصارف عام:

کلروپرن های با مصارف عام به دو دسته G شامل: GN,GNA,GRT,GT,GW و W شامل: W,WHV,WRT,WD,WX,WB,WK,TW,TRT تقسیم می شود. نوع G در شرایط مساوی با W از سرعت ولکانیزاسیونن بالاتری برخوردار است. نوع G میل به بلوری شدن کمتری نسبت به W دارد. نوع W بدون گوگرد است در حالی که نوع G کوپلیمری است از کلروپرن و مقدار کمی گوگرد؛ نوع GRT و WRT به ترتیب مقاوم ترین گرید این نوع ها در مقابل بلوری شدن می باشند.

دسته مصارف ویژه:

کلروپرن های با مصارف ویژه شامل FB,FC,HC,KNR,S است.

پارامترهای ویژه ای که منجر به تولید انواع این لاستیک می شود به قرار زیر است:

 اصلاح با سولفور (انواع تیورام، ایجاد قابلیت نرم شدن (Mastication) لاستیک
 اصلاح با مرکاپتان (انواع مرکاپتان دار، تمایل به بلوری شدن)
 اصلاح کننده ها (انواع مونی ویسکوزیته، فرآیند پذیری)
 پایدار کننده ها (کنترل رنگ و طول عمر)
 کوپلیمریزاسیون (هم بسپارش) با سایر مونومرها
 پیش شبکه شدن (فرآیند پذیری بهتر)
 گروه های فعال (قابلیت ایجاد اتصالات بدون سولفور و شتاب دهنده که پارامتری مهم برای لاتکس این لاستیک به حساب می آید.)

بخش عمده (بیش از 85%) از لاستیک کلروپرن (CR) را ترانس 1و4 ـ کلروپرن (Trans 1,4 Chloroprene) تشکیل می دهد که این زنجیره به لاستیک توانایی متبلور شدن در اثر کشش را می دهد و بر همین اساس محصولات پخته شده (ولکانش) آن استحکام کششی زیادی دارند.

روش های پخت:این لاستیک فقط با سیستم اکسید فلزی پخت (ولکانیزه) می شود.

مزایا:مقاوم در برابر اکسیداسیون شیمیایی، گرما و نور خورشید

معایب: به دلیل قطبی بودن خواص الکتریکی و عایق الکتریکی ضعیفی دارد، قیمت نسبتاً بالا، مقاومت و انعطاف پذیری کم در برابر دماهای کم و سرما

خواص: مقاومت حرارتی زیاد، مقاومت در برابر عوامل جوی و ازون، مقاومت در برابر رطوبت، مقاومت بسیار عالی در برابر روغن ها و مواد شیمیایی (به جز روغن های هیدروکربنی)، مقاومت در برابر شعله، مقاومت در برابر پارگی، مقاومت در برابر سایش، مقاومت در برابر ترک زایی دینامیکی، چسبندگی عالی به الیاف و فلز

کاربرد کلروپرن 
در ساخت چسب ها، آب بندی کردن و درزگیر ها مانند درزگیر لپ تاپ ها، محافظ های موبایل و آی پد و ریموت کنترل، لباس های ضد آب و غواصی، لوله های لاستیکی و شیلنگ ها، قطعات در تماس با روغن، تسمه، واشر پایه های قابل انعطاف، قطعات خواص اتومبیل، کمربند ایمنی، صندلی برای وسایل حمل و نقل عمومی و روکش مبلمان، بسیاری از لوازم ورزشی و از لاتکس آن در ساخت کالاهایی مانند دستکش و بالون و … استفاده می شود.

آلاینده‌های خطرناک هوا
تکپار
دی‌ان‌ها
سرطان‌زاهای گروه ۲بی پژوهشگاه بین‌المللی سرطان
کلریدهای آلی
لاستیک
ایمنی و بهداشت شغلی